— 206 - 
L’arena tenera si scava in piccoli frammenti, e, quando è stata 
un poco esposta all’aria, diventa quasi polverulenta; quando è un 
poco umida, si stritola colla mano, manifestando una certa pla- 
sticità. Si può dunque dedurre che ha subito un principio di caoliniz- 
zazione. 
L’arena dura è più rara della precedente, e ciò si comprende, es- 
sendo la sua natura essenzialmente quarzosa. Le sue parti più tenui 
sono facili a comprimersi colla mano, ma, naturalmente, non presentano 
plasticità alcuna. 
Composizione chimica. — Nel 1885 ho eseguito alcune analisi 
sopra le arene dure provenienti dalla cava di Marasma , nel vallone 
Fontana ad Ovest di Parghelia, e le tenere provenienti dalle cave Ro- 
mano-Elia , nel vallone Fiume ad Est del paese. 
Altre analisi furono ora eseguite nel 1891 dal dott. Giovanni Gior- 
gis, del R. Istituto chimico di Roma, sopra campioni di arena dura 
della cava Scalamandrè, e di arena tenera delle stesse cave di 
Romano-Elia , ma il campione analizzato non era quello esaminato 
da me. 
Inoltre il predetto chimico ha fatto anche l’analisi di un campione 
delle parti rigettate, come inservibili, della rena dura di Scalamandrè. 
I saggi furono fatti in due modi, cioè, coll’attacco all’acido fluori- 
drico, o colla disgregazione mediante i carbonati alcalini. Ecco i resul- 
tati ottenuti: 
Arena dura di Marasma. 
1° Saggio. — Coll’acido fluoridrico liquido, eseguito sulle parti più 
tenui, ossia su quelle alquanto feldispatiche : 
Silice 90,60 (per differenza) 
Allumina 4,42 
Ferro ' traccie 
Potassa 4,08 
Umidità 0,90 
100,00 
